Weitere Mitteilungen über den neuen Typus der Moldawite. 233 
Stallskelette und Kristalle vorhanden waren , die als diinntafelig 
entwickelte Individuen eines optisch positiven hexagonalen Minerals 
bestimmt Avurden. Seine Lichtbrechung ist etwas höher als die 
des Glases und wurde auf ca. 1,6 — 1,65 geschätzt, seine Doppel- 
brechung dürfte jener des Sillimanits ähnlich sein. Es scheint 
daher kein Zweifel vorhanden zu sein , daß es sich bei diesen 
Kristallisationen um das in künstlichen Gläsern so weit verbreitete, 
mit dem Wollastonit dimorphe hexagonale Kalkmetasilikat 
handelt. Dessen optisclie Konstanten werden angegeben a = 1 ,61 5, 
y — 1,636; •/ — a — 0,021. Merkwürdigerweise ist diese Sub- 
stanz, welche sich in künstlichen kalkreichen Schmelzen so außer- 
ordentlich leicht bildet, in natürlichen irdischen Vorkommnissen 
bis heute völlig unbekannt. Durch die unten folgende Analyse, 
welche einen außerordentlich hohen Kalkgehalt dieser Glaskugel 
angibt, Avird die Wahrsclieinlichkeit, daß es sich um dieses Silikat 
handelt, Aveiter gehoben. 
Für die cliemische Analyse Avurde das fein gepuh'erte 
Material durch Schmelzen mit reinem, trockenem Natriumcarbouat 
aufgeschlossen, die Schmelze in verdünnter Salpetersäure gelöst 
und zur Trockene eingedampft. Der Eückstaud, noch dreimal mit 
Salpetersäure abgeraucht, wurde mit verdünnter Säure aufgenommen 
und die unlösliche Kieselsäure abfiltriert. Das Filtrat , kalt mit 
Soda neutralisiert , Avurde mit überschüssigem Natriumazetat ver- 
setzt und durch Kochen das Gemenge von Eisen- und Aluminiuin- 
hydroxyd ausgeschieden. Der filtrierte Niederschlag Avurde noch- 
mals in heißer, verdünnter Salpetersäure gelöst und mit Ammoniak 
ein zAveites Mal gefällt. Aus dem Filtrat von Eisen und Alumi- 
nium schied sich beim Einengen mit etAvas Brom das Mangan 
als braunes Dioxydhjnlrat ab ; dieses AVurde in A'erdünnter Salz- 
säure unter Zusatz von etAvas Hydroperoxyd gelöst und dann mit 
fünffach norm. Ammoniak und norm. Hydroperoxyd ausgefällt. 
Aus den A'ereinigten Filtraten fällte nach dem Eineugen und Zusatz 
A’on etAvas Chlorammonium und Ammoniak Ammoniumoxalat das 
Calcium aus, das nach 24stündigem Stehen filtriert wurde. Aus 
dem Filtrat endlich Avurde durch Phosphorsalzlösung das Magnesium 
abgeschieden. Ein durch ScliAvefelwasserstoff fällbarer Bestandteil 
Avurde nicht gefunden. 
Das Glas schmolz unter ziemlich starker Blase n ent Avick- 
lung und erlitt dabei einen GevvichtsA’erlust von 0,22 “/o ; nach 
raschem Schmelzen und Erstarren blieb es glasförmig ; Avenn es 
aber etAva zwei Minuten lang in schmelzflüssigem Zustand erhalten 
Avurde, ent glaste es beim Erkalten vollständig und schmolz 
dann auch nur mehr un\'ollkommen. 
^ P. Groth, Chemische Kristallographie, II. (1908.) p. 238. “ 
^ In dieser Beziehung hat das hier untersuchte Glas völlige Ähnlich- 
keit mit dem „MoldaAvit“ von Krems bei BudAveis, welchen Helaihacker 
